J^Z SUR LE DECREUSEMENT DE IA SOIJB 



description de cetce méthode avec des remarques & des 

 additions de M. Neret (i). Elle consiste à faire digérer 

 la soie dans uà baio compose d'esprit de viri commuti, tei 

 <ju'il ne laisse qu'un sixième de flegme, & d'un trente-deu- 

 xicme d'acide marin fumant. Il faut une chaleur de i ^ à 20 de- 

 grés de Réaumur, & 24 heures de tems, ou moins , si 

 la chaleur est plus grande. Pour bianchir la soie il est à 

 propos de changer souvent le bain , ou d'employer méme 

 vers la fin de l'esprit de vin rectifié , autrement elle reste 

 un peu jaunàtre 011 verdàtre. 



Voulant reconnoitre l'avantage de cette méthode, j'ai com- 

 jnencé mes expériences par l'esprit de vin racrifìé en y ajoutanc 

 isn trente-deuxième d'acide marin futnanr. En peu de tems la- 

 soie a perdu sa couleur jaune, & le bain de jaunàtre qu'il étoir 

 auparavant, est devenu bientót vert. Pour bianchir parfai- 

 rement la soie, une longue immersion n'est point suffisante, 

 je n'ai jamais obtenu par ce moyen qu'un blanc sale Óe 

 sans éclat. La soie n'a perdu que peu ou point du touc 

 de son poids, conservant tome sa roideur. La force a di- 

 niinué dans un essai au titre de 40 deniers un peu moins 

 que le io pour 100: un autre semblable, mais originaire- 

 rnent blanc, a gagné presque le 2. pour 100. 



J'ai mis dans un semblable bain, mais avec doublé dose 

 d'acide marin, de la soie que j'avois déja fait bouillir dans 

 de Peau pure , & qui par conséquent avoit déjà perdu en 

 partie sa couleur naturelle: elle est devenue plus roide & 



(1) Voyw. EiXyfiloptdit miih. manufacttfrej , arts , & méliers. T. I édit. «Ir 

 Paris pag. 78. 



